70 



F. WOHLEE, 



r 



T 



gen. Diese geschahen auf die Weise, dass die Substanz mit Salzsaure 

 zersetzt , die entstandene gelbe Silicium-Verbindung durch Ammoniak in 

 Kieselsaure verwandelt, die Masse zur vollstandigen Trockne abgedampft, 

 wieder mit salzsaurehaltigem Wasser bebandelt und das Gemenge von Kie- 

 selsaure und freiem Silicium abfiltrirt wnrde. Nach dem Glnhen und 

 Wagen wurde aus dem Gemenge die Kieselsaure durcb Flusssaure aus- 

 <^ezogen. Das zuriickbleibende Silicium ist krystallinisch, metallglanzend 

 und wird weder durcb Flusssaure nocb durcb Gluben an der Luft ver- 

 andert. Aus der Losung der basiscben Metalle wurden diese auf ge- 

 wobnlicbe Weise abgescbieden. Zu den meisten Analysen wurden iiber 

 2 Gramm Substanz angewendet ^). 



Fiinf Proben von verscbiedener Darstellung gaben folgende Resultate : 



I. II. III. IV. V. 



Freies SiUcium 6,68 17,92 65,24 65,65 8,63 



Gebundenes Si. 52,16 46,58 19,19 14,55 51,98 



Calcium 34,51 28.84 13,41 9,53 34,89 



Magnesium 2,48 0,58 



Natrium 1,01 3,35 



Aluminium 0,22 0,31 



Eisen 1,22 0,57 



0,17 



2,19 



0,39 



0,73 



0,50 



3,16 



0,30 



2,19 



0.67 

 0,54 

 0,59 



2,11 



98,28. 98,14. 99,20. 98,00. 99,41. 



Hierbei ist Folgendes zu beraerken: Erstlicb scbeint es ganz vom 

 Zufall und von dem ungleicben Feuersgrad, den man nur ungefabr in 

 der Gewalt bat, abzubangen, wie viel Silicium frei, ungebunden bleibt, 

 wie die so sebr abweichenden Mengen zeigen. Um dasselbe ebenfalls 

 in Verbindung mit Calcium zu bringen, wurde ein krystalliniscber Re- 

 gulus mit blattrigem Brucb von Neuem mit Chlorcalcium und Natrium 

 zusammengeschmolzen und zwar bei sehr starker Hitze. Der so erlial- 

 tene Regulus hatte eine sehr krystallinische Oberflache, aber im Briich. 



1) Die meisten Analysen sind mit grosser Sorgfalt von Dr. Hampe gemacht 

 worden, der mir liberhaupt bei dieser ganzen Untersucliung grosse Hiilfe ge- 

 leistet hat. 



